2. BERN. 



Vom 1. Juli 1835 bis 1. Juli 1836 wuideii folgende G«geU8(äudö 

 verhandelt : 



Herr Professor Brunner hat eine Reihe von Versuchen über die 

 Darstellung des Neapelgelbes angestellt und (heilt nun der Gesell- 

 schaft das Ergebniss derselben mit. — Die Analyse mehrerer käufli- 

 chen Muster zeigte, dass jene inderLandschaftsmalereisouneutbehr- 

 liche Farbe in einer Verbindung von Bleioxjd und Spiess^lanzoxyd 

 in verschiedenen Verhältnissen bestehe. Ihre Darstellung vermittelst 

 der Oxydation von einer Blei- und Spiessglanzlegierung lieferte kein 

 befriedigendes Resultat. Die Unreiuigkeit der in gediegenem Zu- 

 stande angewandten Metalle und die Unmöglichkeit, die Legirnng 

 vollkommen zu oxydiren, hatten eine schmutzige Färbung des Prä- 

 parates zur Folge. Es wurde nun ein Gemenge von Brechweinstein 

 und salpetersaurem Bleioxyd durch Glühen in einem Tiegel zersetzt. 

 Hiebei entwickelte sich aber eine so grosse Hitze , dass ein Tlieil 

 des Antimons reduzirt und nicht wieder oxydirt wurde und das Nea- 

 pelgelb zu einer harten Masse zusammenschmolz, welche beim 

 Verarbeiten den Reibstein angriff. Es wurde daher auch bei diesem 

 Verfahren die Farbe theils durch metallisches Antimon, thells durch 

 den Abgang des Reibsteins verunreinigt. Es gelang indess dem 

 Herrn Referenten diese beiden Übelstände d»irch die nachfolgende, 

 etwas veränderte, Darstellungsart zu vermeiden : 



3 Tlieile salpetersaures Blei und 



1 Theil Brechweiusteiu wurden mit 



9 Theileu Kochsalz gemengt und in einem Tiegel erhitzt. 



Das Kochsalz, welches hernach durch Auslaugen wieder entfernt 

 Murde, mässigte nun die Hitze so, dass kein Antimon reduzirt und 



